( 170 ) 



koolstof, silicium, zwavel, phosphorus, inanganesiuiii en ko- 

 per, diü er in bepaalbare hoeveelheden in voorkomen, nog 

 gevonden zijn potassiura, sodium, calcium, magnesium, alu- 

 minium, chroom, titaan, zink, cobalt, nickel, tin, arsenicum, 

 antimonium en vanadium. Van deze stoifen vond ik in het 

 door mij onderzochte ijzer alleen de zes eerst opgenoemde, 

 en daarenboven, door behandeling van het fijne ijzerpoeder 

 met potassium op de wijze van lassaigne, stikstof. Later 

 bleek mij, dat reeds vroeger wrigiiton *) deze stof in 

 het gietijzer had gevonden en het vermoeden had uitge- 

 sproken, dat het er als paracyaau-ijzer in voorkomt; in 

 hoe verre dit vermoeden waarheid bevat, wil ik niet be- 

 slissen; doch stellig is het, dat in de stof, die terugblijft 

 bij de behandeling van het ijzer met verdund zwavelzuur 

 of zoutzuur, geen stikstof door de proef van lassaigne is 

 aan te toonen. 



Twee methoden schenen mij door hare eenvoudigheid de 

 voorkeur te verdienen : beide zijn oorspronkelijk van bek- 

 ZELTUS, doch later door anderen eenigzins gewijzigd; zij 

 berusten hierop, dat wanneer gietijzer door gesmolten chloor- 

 zilver of door eene neutrale koperchloride-oplossing wordt 

 ontleed, er geene ontwikkeling van stinkende koolwater- 

 stoffen plaats heeft en al de koolstof met het gevormde 

 zilver of koper terugblijft, en alsdan door de organische 

 analyse kan worden bepaald. Ik heb beide methoden ge- 

 volgd, doch bij herhaling der analyse, volgens deze metho- 

 den, zeer uiteenloopende resultaten verkregen. Daarenbo- 

 ven bleek mij, dat bij de behandeling van het ijzer met 

 verdund zoutzuur of zwavelzuur in het onopgelost terug- 

 geblevene steeds nog ijzer voorhanden was; daarom nam ik 

 mijne toevlugt tot koningswater, doch het bleek mij later, 



*) Jahresbericlit von berzeuds. Jlivg. 29, S. 83. 



